2014/5/12現在

ＪＩＳ改正説明会 質問一覧：A5308
No.

1

2

3

4

5

6

7

質問内容
回答
流動化コンクリートのＪＩＳ表示が非常に解りずらいので明確な解答を得 JIS A 5308に規定されているのは，流動化コンクリートのベースコンクリートのみたい。
です。コンクリートの流動化は，購入者の責任で実施します，生産者が保証する
流動化配合修正し出荷し現場にて流動化剤添加前のベースコンクリー のはベースコンクリートまでですから，納入書にはベースコンクリートとしてJIS
トで管理すればJISﾏｰｸ有りで(受領書)その後流動化コンクリートとした マークを付すことができます。
場合ＪＩＳマーク消去するが納入書と受領書で整合しない。
舗装コンクリートの需要が少なく製造しているメーカーも少ない、将来廃 舗装コンクリートは適用範囲の拡大に注力していますので、その区分を廃止する
止かあるいは内容検討される予定はあるのか？
予定はありません。
検査するバッチの容積を容積割増係数で対応する場合社内規格の割増係数と異なる判定基準となるが、どのように規定するのか。
また不適合でも割増しが大きい為、伝票の訂正等の処置が必要なくな ご質問のように説明はしておりません。検査するバッチは，割増し係数を大きくする為に、不適合でもそのままの出荷となるが、記録としてどのように残す るなどの対応が必要です。
のか。
8.1.1 材料貯蔵設備 b)最大出荷量の一日分以上
ここでいう”最大出荷量”の考えを示してほしい。過去に生コン工場で出新設工場であってもJISの認証には、生産実績が６ヶ月必要となりますので、この荷した実績を考慮した量と考えると、新設した生コン工場は実績がない
間の最大出荷量を考慮することになります。
ため何を最大出荷量と考えるのかを示してほしい。
貯蔵設備で日常管理ができない範囲」の具体例はどの程度の管理を規定しているか。または、逆に「日常管理ができない」とみなされる事例と 骨材置場が工場の敷地外にある場合，担当者の不在が常態化し，入荷の都度の社内規格に規定した検査などが実施されていないことなどが挙げられます。
は？
P9,10のミキサの要求性能の注a) スランプ8±3ｃｍとあるが、8±2.5ｃｍ
では？
JIS A 8603-2の規定を引用しており、スランプは8±3cmです。スランプの許容差
JIS A 5308.2)8.1.3 ミキサ
ミキサの要求性能により、粗骨材最大寸法20mm又は25mm、スランプ8 がJIS A 5308の表2と異なる理由は、ミキサの規格をISOと整合させたためと考え±3.0cm、空気量4.5%±1.5%。呼び強度24に相当するものを用いると記 られます。
載されていますが、スランプの許容差が±2.5cmではなく3.0cmと記載される理由を教えてください。

8

JIS A 5308のミキサについて旧式はそのまま使用出来るとあるが、規格はJIS 5308の文章にするのか。（設備と規格が合わないのでは)？

9

8.1.3ミキサについて、表－５及び表－６の全項目で一字一句を社内規 社内規格は，現在は従来のままでも構いませんが，再認証を受審するまでには，
格に規格文として記載しておかなければならないか。又、（ ）つまり旧 新しい用語に書き換えることが必要です。
版の用語のみの記載でよいのか。それとも併記すればよいか。

10

11

12

13

ミキサ
24-8-20(25)で行っていない場合さかのぼって技術資料までやらないと既存のミキサについては，遡って実施する必要はありません。
いけないのか？
→1回/年のみでOKか？
性能試験に用いられる配合は必ず 呼び強度２４ でなければならないのでしょうか。自工場の代表的配合ではダメなのですか？
表6に示された配合は、ミキサ製造メーカーが行うべき内容です。
②JIS A 8603ミキサ(表－6)の要求性能 定格容量1/2の時は、偏差率の規定はないのでしょうか。又、試験を行わなくてもよいのでしょうか？ 表5及び表6は，A8603：1994に基づくミキサを従来どおり使用可能とするために追加したものであります。これらはミキサ製造メーカーに対する要求事項となります。
ミキサーの要求性能 表.6の性能 確認試験は練混ぜ量は定格容量と 表6に記載のとおりです。これらはミキサ製造メーカーが行うべき内容です。
1/2の場合2つの容量で確認するのですか？
※定格（2.25㎥のミキサの場合)
8.1.3 ミキサa),b)
ここでいう a)と b)の考えを示してほしい。 a)は”生コン工場でミキサを使用する段階で確認すべき性能要求”であり、b)は”生コン工場で使用しているミキサの性能要求”のことと考えて良いのかを示してほしい。

1415a)は生コン工場で設置すべきミキサの要求性能を示しております。
b)は、生コン工場に設置したミキサの性能について規定しています。

ミキサは固定ミキサとし、JIS A 8603-2に適合するか、「又は」表５、及び表６に適合するものとする。
「又は」ということは、表５及び表６に適合していれば良いということです ご質問のとおりです。現時点では、JIS A 8603-2に基づいて製造されたミキサはありません。
ね？

No.

16

17

18

19

20

質問内容
回答
JIS A 5308 新旧対比表（ﾃｷｽﾄ57ページ)
表６にも適合したミキサを設置する必要があります。
8.1.3 ミキサ
今回の改正ではJIS A 8603-2への適合を要求していますが，現状は旧版に適合
JIS A 8603-2に適合していない場合、「表5及び表6」に適合するものと したミキサしか国内にはありません。
なっているが、その後の文章で表5の定格容量に適合しない場合、表6 表５は旧版のJIS A 8603に規定されていた内容であり，従来通りの解釈が適用の性能を確認するとなっている。
できるよう配慮しました。したがって、ミキサの性能証明を要求された場合は、従Q：JIS A 8603-2に適合しない場合で表5に適合する場合、表5のみの確 来どおりミキサ製造メーカーによる練混ぜ性能証明書が活用できます。
認で良いのでしょうか。それとも「表5、表6｣の確認が必要なのでしょうか。
表６の試験用コンクリートは，ミキサの製造メーカーがミキサの性能を確認する際に用いるコンクリートです。
8.1.3ミキサ「表5及び表6に適合するものとする」と記されている。これは両表を満足しなければならない意味に解されるが、その後に「なお、定格・・・・・・」とある。矛盾した書き方ではないだろうか。表5に適合する場合は表6に示される事項の確認は必要でしょうか。
8.1.3ミキサ
本文に「定格容量が適合しないミキサは表6の性能に適合することが確認されたものを用いる」とありますが、表5は適合しなくても良いということでしょうか？
表6の再起動性能の欄に「試験用コンクリート・・・」とありますが試験用とは何の試験なのでしょうか。また、試験以外であれば再起動できなくても良いのでしょうか。
｢ミキサの種類及び定格容量」に該当するタイプのミキサであれば、改めて要求性能を確認するためにメーカーから同タイプの性能証明書または自社で性能を確認する試験は必要ない、と解釈してよろしいでしょうか
表６ ミキサの要求性能を確認する為のコンクリートの配合について
は、呼び強度24 スランプ8cm精度の配合となっているが、高強度コン、フロー管理の要求性能も満足すると考えて良いのか？高強度領域のフ 表６はミキサの基本性能の確認に用いる配合であり，JIS A 8603-2に規定されロー管理の配合についてもの確認は必要ないのか？(本テキストP9～１ ています。設備の管理，練混ぜ時間練混ぜ量の決定は別の要求となります。
０、P95に記載)

21

JIS認証工場で行う、ミキサの練り混ぜ性能試験に於ける配合も同程度のもののみで確認していれば良いと考えて良いのか？
結構です。

22

空気量調整剤の動荷重検査はＡＥ剤と同じように実施するのか？ 計
量印字記録の取扱はどうするのか？

空気量調整剤を別添加する場合は，動荷重検査や印字記録は，混和剤と同様に扱うことになります。

23

運搬時間の考え方で「現場での打設に時間がかかり後続車が現場手前で待機させられ前車が終了後、現場に呼ばれて着いた時間を記入す JIS A 5308では，製造開始から荷卸し地点（待機場所）に到着するまでの間を，る様に要求されます。」このことについての明確な説明がなかったと思 「運搬時間」と定義しました。購入者にとって不都合となることも予想されますので，この定義に基づいて，購入者と事前に協議をして，トラブルを回避していただいます。現場の要求には疑問がありますがどの着時間が良いのです
ければよいと思います。
か？(待機場所に着いた時間ではいけませんか?)24

回収骨材５％使用にあたり、骨材の品質確認は何を行うのか又試験頻 回収骨材の品質として微粒分量を，１か月に1回以上の頻度で確認する必要があ
度は、どうするのか？技術データ確認にあたり室内試験練りでコンクります。
リートの性状を硬化コンについて確認を行えばよいのか。また、配合の コンクリートの品質確認は必要ありません。
種類、ｎ数は、どの程度必要か？

25

回収骨材を使用する場合のバックデータは必要ですか？(工場での)26

回収骨材５％混合時で、新骨材が「骨材を混合して使用する場合」例え
回収骨材使用時、未使用時の全体の計量値が変わらないように調整することがば、細骨材①、②、③を、別サイロに受け入れ、各計量して使用してい必要です。例示された①、②、③の場合の計量値は、①②③についてそれぞれのる時、受入ホッパで①受入時に①＋②＋③量の５％を添加すると新骨混合比率に応じて5%分の計量値を減じ、回収骨材を添加する①を全体量の５％材①の使用割合が減少してしまうが、問題としなくても良いか？
分を加えます。

27

複数種の骨材を使用している場合は，１種類に添加することになります。各骨材
回収骨材の使用について
数種類の骨材(例：細骨材 海砂(粗)、山砂(細)、砕砂など、3種類)を使 の５％分を混合比率に応じて差し引く必要があります（No.26参照）。
用している工場の場合、回収骨材は、1種類だけ混合するだけでいいのでしょうか？
それとも全種類に同じ割合で混合しなくてはならないのでしょうか？具
体的に説明が欲しいです。
計量記録は、どのように取扱うのでしょうか？(単位量の算出方法）

2829①回収骨材の使用について
当社の粗骨材は、4020,2010,1505に分割貯蔵している。しかしコンクリー
トから回収される粗骨材はその全ての粒度が混合したものとなってしまう。その場合も例えば4020に5％以下で混合し使用しても良いのか？
回収骨材２０％使用の場合、S1:1000kgの場合 新骨材：800kg：回収骨材200kgとなる。S1：800kg S2：200kg の場合(砂2種類使用) S2を全量200kg回収骨材に置き換えてもよいのか？
各骨材の20％置換なのか？
3種混合の場合も想定されるが具体的に数値で示してほしい。

No.

30

31

32

33

34
35
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

質問内容
回答
パブリックコメントNo.２２について
回収骨材を添加する新骨材を混合割合が大きい骨材に限定せず、例えばS1、S2、S3 と3種類使用しているのであればすべての新骨材に５％を越えない範囲で回収骨材を添加しても良いのではないでしょうか？
新骨材を混合使用している場合の対応は，回収骨材の置換率が５％以下と少量混合割合が大きい骨材だけに添加してしまうと回収骨材を使用する時と になりますので，計量精度を考慮すると，最も多い骨材に回収骨材を添加して使しない時で、混合割合を変更する必要が出てきます。サイロ等から骨材 用するのが合理的と考えます。使用骨材が２種で混合比率に大差ないような場合が供給されている場合、回収骨材がまざっている砂とまざっていない砂 には，ご指摘のように混合するのもよいと考えられます。
が存在する場合、どの時点で混合割合を変えるか判断出来ないと思われるからです。
・回収骨材の添加についてA方式で引出ﾍﾞﾙｺﾝ１本、供給ﾍﾞﾙｺﾝ１本の場合 ターンヘッド部と計量槽投入時の２回しか切り返しがなく最低３回を満たしていない。この設備ではA方式による運用はできるのか。
・回収骨材の添加でA方式(上乗せ)の場合、どのレベルの上乗せなら運 切返し回数は目安であり，最低回数の規定はありません。
用可能か 例えば、ヤードゲートと回収骨材ゲートを同時に開くとﾍﾞﾙｺﾝ 引出しベルコンの開度を調整することや回収骨材用のベルトコンベアの始動のタ
長さが異なるので必ず新骨材上に上乗せできないし、自動運転では異 イミングを遅らせることで、回収骨材を新骨材上に上乗せすることが可能と考えまなる骨材に上乗せされる可能性もある。
す。
切り返しによる混ざりを目的とするなら新骨材上にきっちり上乗せする必要があると思うが、どうでしょうか。
回収骨材の産出量はその日毎にちがうので使用にあたり配合表に５％A方法では、回収骨材を５％以内で使用できますので，回収骨材の在庫が切れる
使用をうたい。その後、使用しなかった様に相違する場合があるが？
ことも考慮しています。
回収骨材の使用について当工場は使用するとしたらA法になるが、購入者の理解を得るには従来提出している骨材成績書に加えて別途回収
骨材(混合された骨材)の精密試験成績書の提出を求められると思われ 回収骨材の源の新骨材がJIS A 5308附属書Aの規定に適合しており，回収骨材る。従って提出を求められた場合、工場独自で試験を行う等のアカウン 自体はこれに該当しません。適切に洗浄し，微粒分量と置換率を管理することをタビリティーの確保が必要ではないかと、考える。
要求することとしました。
回収骨材を使用しない場合、配合計画書の使用材料欄は従来通りの 配合計画書における”回収骨材の使用方法”の欄は空欄で構いません。
空欄で良いか？又は無使用か？
回収骨材の使用方法について 細骨材A方法、粗骨材B方法と使い分けても良いのでしょうか？
回収骨材の置場はB法の場合、専用の置場は必要でしょうか？

骨材毎に，A方法とＢ方法を使い分けても問題ありません。
必要です。

回収骨材で「購入者から要求があれば納入後に記録を提出しなければ計量記録の提出は、Ｂ方法のみです。ただし，Ａ方法の場合には，管理期間内でならない。｣と言うのは、B方法の場合のみですか?
の使用量を開示できるように記録しておくことは必要となります。
回収骨材をＢ方法にて使用する場合 骨材４０２０を累加計量するときには40ｍｍの骨材として累加計量してよいのか？
40ｍｍ＋（４０２０の回収)
８００ｋｇ(80%)２００ｋｇ(20%)

粒度を適切に管理すれば問題ありません。

回収骨材をB方法で使用し、かつ置換率を5～10%程度に抑えた場合、計量設備の目量によっては計量誤差3％を外れやすくなることが想定さ 計量値の許容差である±3%を遵守して、上限を超えないよう管理することが必要れますが許容はされませんか？
です。
回収骨材のB方法で計量値の許容差は±3％になりますか？又、計量値が万一オーバーした場合、上限２０％を超えてしまいますが、よろしい 少量の使用時には、計量器の精度を考慮すると、最後に累加計量するのが合理ですか。
的と考えます。
回収骨材をB方法で使用する場合、納入書に記入する「骨材の単位量から求めた回収骨材置換率」の"単位量”は最終バッチの計量完了後に計算される値と考えるが、そうすると計量値の許容差と考慮すると、２ 回収骨材置換率が２０％を超えないように管理することが必要となります。
０％の設定ができないということでしょうか。
回収骨材B方法の場合に納入書記載する置換率は配合種別によって 納入書に記入する単位量は，計量値を用いて算出することが望ましいですが，標単位量を計算して印字と言っていたが種別が①標準配合と②修正標準 準配合，修正標準配合の場合は，示方配合から計算することも可能としました。
配合の場合も計量値を取って計算したaを印字するのか配合マスター 購入者からの要求があった場合には，計量記録とこれに基づく単位量を提出しな(示方配合)の数字から置換率をもとめて印字して良いか
ければなりません。
納入書、計画書等の変更する猶予期間は？
なお、経過措置期間は６ヶ月間であり、9月19日までとなります。
改正案箇条8.5h)の記述では回収骨材専用の運搬設備が必要。プラントへの供給ベルコンを新骨材と回収骨材とで共用する場合、回収骨材専
バッチ毎に計量値を管理できれば，B方法を適用することが可能です。
用の貯蔵ビンがあっても、B方式は使えないのでしょうか？
当社は建築主体の工場なのでJASS5の仕様により回収骨材使用を理 購入者が発注者に了解を取ることが必要と考えられますので，購入者が説明す解いただけるか。又理解してもらうには、どのような法があるか？
るための資料，例えばJIS A 5308の解説などを準備すればよいと思います。
JASS5により、回収水不可ー上澄水使用不可のところがふえているが、上澄水を使用可能とするにはどのような方法があるか？
また,大臣認定の骨材がある場合は、同一工場であっても骨材の種類や岩種が違う場合があると思いますが、その場合でも、同様と考えてよろしいでしょうか？

JIS A 5308附属書Aに適合し、標準化している骨材であれば、密度に大きな差
・1工場で、粗骨材に石灰岩のみを使用した配合と砂岩のみを使用した がなければ使用することができます。
配合がありそれぞれ出荷している場合、各々のコンクリートから回収した骨材を回収骨材として使用できるのか。

No.
46

47

48

質問内容
回答
環境ラベルの表記で質量となっていますか？
密度のちがいによって、比率がかわってしまうので容積比ではだめです 質量によることが規定されています。
か
回収骨材のＡ方法の場合の管理期間とは具体的にどういったことを管 回収骨材の置換率を管理する期間を指します。100m3とした根拠はレディーミクス
理する期間でしょうか。1日のコンクリートの出荷量が100㎥に満たない トコンクリートの年間出荷量及び工場の稼働日の平均値から，1日，1工場当たり
場合には100㎥に達する日数を1管理期間とするとなっていますが、100 の出荷量の平均として推計した値です。
㎥の根拠は何ですか。
8.5g)回収骨材の管理期間における管理項目及び管理方法は何か？
又、A方法5％を確認するのであればどのように担保するのか？

49

回収骨材を使用しない場合はスランプ、空気量、塩化物工程管理は現
回収骨材の使用の有無にかかわらず、ご指摘の３つの項目は現行どおりで構い
行通りの方法で良いのか？
ません。

50

資料中のグラフ 回収骨材の品質変動が大きいように思えるが、ヴァー骨材試験は，サンプリング方法によっても変化しますし，回収骨材の場合は洗浄
ジン骨材と比較した場合の傾向は？
の度合いも結果に影響を及ぼします。新骨材と回収骨材に物性には大差はなく，また混入量も限定されており，コンクリート品質に影響しないことを実験で確認しております。また，品質の変動は回収方法等によって相違するものと思います。

51

52

回収骨材を使用する場合配合計画書にA法方、B方法の明記として提出し、回収骨材が不足した場合 AM使用 PM不使用の場合の納入書の記入はその都度変更するようですか。

B方法の場合は，使用の都度記載内容に反映させる必要があります。

回収骨材の使用は自社で製造した生コンの戻りコンクリートのみが対象になると聞きました。当社の場合は、建設汚泥の中間処理を行っており、汚泥と戻りコンクリートから同時に回収骨材が発生します。骨材のような場合、今回の改正で対象となる回収骨材には該当しないのでしょう 規格の8.5a)の規定を逸脱するものは，回収骨材ではありません。
か。
また、自社の製造した生コンの回収骨材である証明も必要になってくるのでしょうか。

53

ユーザーに対して、もっとアピールできる技術資料が必要なのでは？
回収水のように強度差が無いなど、ユーザーは強度がすべての風ちょ 回収骨材の導入にあたっては、室内試験、実機試験を実施しており、これらのデータは規格票の解説に掲載しておりますので、そちらをご参照下さい。
うがある。
今後，購入者からの認知を受けるためにも，各工場ができうる限り厳密な管理を行い，信頼を得ることによって，回収骨材の置換率の上限を上げることを検討できればよいと考えております。

54

回収骨材を回収するのであれば、戻りコンを有料化してガラとして出した方が、イニシャル・ランニングコスト共に低くおさえられる。スラッジ処理が、なおざりにされて回収骨材での改正は、考えられない。スラッジと 環境への配慮のため，回収骨材の洗浄は，清水または回収水と規定しておりま同様、認めない発注者、設計、ゼネコンが存在することを改正時に考慮 す。上澄水のみに限定していません。
したのか、疑問に思う。又回収骨材の洗浄を新水又は上澄水としている
が、回収骨材のシステムを検討していないのではないか？

55

出荷(伝票)について重量印字(出荷時)に算出データを記入しないならこのシステムは意味がないので「はいし」するべきと思う。マジメに取りくんでいる工場だと思いますが、、、もっと厳しくした方がJISを守る、品質向 次回の改正時に参考とさせていただきます。
上！！悪い工場が減ると思うので今後の議題として取り入れて欲しい。
再生骨材の話もあいまいで通じない。

56

プラントの計量器で回収骨材 新材料をそれぞれ５０ｋｇ・１０００ｋｇで混 B方法では、適用可能です。
ぜれば２．５％になる。こうして自由に混入％を調整するのはダメです 回収骨材置換率は、発生量に併せて使用量が異なることはやむをえませんが、か。
目標値を定めて運用することが必要と考えます。

57

回収骨材の置換率はJIS外品の製造の場合規格で示す置換率より多く
JIS外品は今回は対象外です。製品の信頼性や問題を未然に防止する観点からしても良いでしょうか？
も置換率の上限は遵守することが必要です。

58

59

60

回収骨材の管理の必要性については、規定されるということで、今さら云々言っても仕方ないが、適用範囲としては、自社で回収した骨材を直接、受け入れる骨材に混合する場合のみか？
そもそも生コン工場が自社洗浄した骨材をそのまま受入骨材に混合している実績がどれだけあるのか疑問だが，回収骨材を骨材業者に引き 自工場で回収し、練混ぜに使用するもののみが対象です。
取ってもらい、再処理した骨材を受け入れる場合は、受入試験を行っているので、回収骨材としての管理は不要という認識でよいか？
回収骨材の混合比率、混合が現在のプラントで対応出来ると感じていますが、現実には目視ビン、計量ビンを設けて対応出来なければ、本当次回の改正時の参考とさせていただきます。
の品質管理使用とは言えない!!
回収骨材をA方法で使用する場合、オープンヤードへ直接ダンプで受入れる場合(グランドホッパを通過しない)ならびに船で受入する場合は適 オープンヤードでの新骨材と回収骨材の混合は認められていません。
工場内のミキサ，運搬車に残留したコンクリートですので，回収骨材としての適用用外となるのか。
回収骨材の定義についてだが、工程管理で不適合となったものを廃棄 が可能です。
管理期間については，平成23年時点のレディーミクストコンクリートの生産量，工処分した場合に回収された骨材は適用外となるのか。
場数，平均稼働日数をもとに，1日の平均出荷量を求めた値が100m3/日で，この管理期間（A方法)について理解し易い表現を求める。
値を管理期間としました（1日に1回は確認することを考えているためです）。

No.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

質問内容
回答
ホッパ通過による混合の実験について、面積率がどの値を基準にして混合が出来ているかの判定基準を詳しく教えてください。
面積率は色調の異なる細骨材の分散の程度を判断するために適用しており，判
主な、この試験方法について、何らかの確立されている文献等がありま 定基準はありません。
したら、教えて頂けると幸いです。
画像処理ソフトは，株式会社ライブラリー社のコスモスを使用しました。
回収骨材Ａ法(5％未満)の場合、混合方法は重量又は容積混合どちらでも良いのですか？

質量で５％を超えないように事前にキャリブレーションするなどで方法を確立しておけば，どちらでも構いません。

一定量を添加する方法
回収骨材について、５％置換を実際行うとして、新骨材が１０ｔの場合５００ｋｇ丁度じゃないとダメですか？ダンプトラックの受入が１台１台違うと 5%以下となればよく、丁度でなくても構いません。管理状態が確認できるようにし置換率を変更しないとダメになり、管理しにくいので。ダンプトラックの受 ておく必要があります。
入が1台、1台違うと、置換率を変更しないとダメになり、管理しにくいのでどうでしょうか？
回収骨材の添加はB,C上でする場合には、BC上に流れている材料上に振りかけるようにしなければいけないのでしょうか？
上乗せとなります。
レディーミクストコンクリート
6ヶ月間の猶予期間が設定されています(9月19日まで)。
・納入書のレイアウトが変更になるが切替時期や移行期間はどうなるの 空欄で構いません。
か・回収骨材を使用していない場合、回収骨材置換率の欄は空欄でいいのか、「－－－」など必要か。
回収骨材を使用しない場合、配合計画書の回収骨材置換率に記入するのに空白でもよいのか。
回収骨材の使用に関して、A方式を行う場合、納入伝票への記入は不要になるのでしょうか？
・回収骨材を使用しない場合は、納入伝票の回収骨材欄が無くても良いのでしょうか？
9月20日以降は，新様式に切り替えることが必要です。
・納入伝票のレイアウト変更が間に合わない場合、他の空いているス
ペースに回収骨材置換率を印字する様な方法でも許容していただけるのでしょうか？
回収を使用しても伝票の配合の種別は通常通りでいいか？
例）通常使用が
５０：５０ の骨材に対して回収は
４０：４０：２０でないといけないか？
元の配合の場合と同等の粒度となるように，混合比率を確認しておく必要があり
５０：３０：２０、３０：５０：２０はOKか？
ます。
リンクする内容→置き換える予定の骨材の微粒分量以下でよいのか？
同月の試験結果と比較するのか？
回収骨材が出荷途中で在庫が、なくなる場合もあるわけで、納入書の表示は？ B方法の場合、納品書の出荷累計(現場別)数量が配合登録No.を変化せざるおえない為に０㎥からのスタートとなる。打設業者が 配合を変えないような配慮が必要と考えられます。
混乱！
JIS A 5308の納入伝票はいつから変更できますか？
回収骨材の取扱いについて
配合計画書、納入書
回収骨材を使用しない場合配合計画書及びレディーミクストコンクリート
納入書ではどのように表記すべきか。

社内規格を標準化して、登録認証機関に申請してください。

回収骨材を使用しない工場であれば，回収骨材欄に記入する必要ありません。

回収骨材について納品書および配合計画書には、回収骨材が不使用であっても”Ａ方法"と記入しなければならないのか？
回収骨材を使用する場合の表記の方法は、配合計画書、納入書についてまた、粒度区分(例えば２０mm、４０mmなど)の表記は必要ない 必要はありません。
か。
回収骨材を使用する場合の配合計画書、伝票の提出の方法
回収骨材は、発生量が一定でないため、在庫が切れる場合も想定されますが、回収骨材を使用しない日と使用する日がある場合計画書は2種類提出 回収骨材の使用の有無毎に配合計画書を用意する必要はありません。
するのか。
また１日の内で途中で回収骨材が切れた場合伝票は変える必要があるのか(回収骨材の表記）
回収骨材使用、未使用の場合が生じるわけで、各々必要でしょうか？
8.5回収骨材の取扱い
回収骨材の置換率が０の場合に配合計画書にA方法、納入書に５％以下と記入してもよろしいのでしょうか
回収骨材を使用しない場合でも納入伝票や配合計画書の書式を変更する必要ありますか?
回収骨材を使用しない場合でも納入伝票や配合計画書の書式は，改正版に変更
回収骨材の管理は回収骨材を使用してから100㎥で管理することになっしなければなりません。回収骨材を用いたコンクリートは，100m3の出荷する毎のていますが毎回回収骨材を使用しない場合は、使用している期間だけ管理が必要となります。
の管理でよろしいのでしょうか？

No.

78

質問内容
回収骨材を全く使用する予定が無い場合でも｢納入書」、「配合計画書」の様式を変更する必要はありますか？
回収骨材をごくまれに使用する場合、回収骨材の使用方法をA法と記 様式を変更することが必要です。
入しても良いですか？
回収骨材の表面水率は管理する必要はないのか？

79

80

81

回収骨材の利用： 特に細骨材の回収骨材で微粒分は少なくなるのでしょうか？それともスラッジなどの影響で多くなるのでしょうか？少なくな 回収骨材の使用した場合、スラッジ固形分の影響を受けて微粒分は増加することる場合でＢ法など多量の使用法の場合、石灰石微粉末やフライアッシュ が考えられます。これらは、洗浄の用いる水やその工程など、工場毎に異なると思われますので、予め確認しておくとよいでしょう。
などで、微粒分の補てんは必要とはならないのでしょうか？
回収骨材の微粒分についた、原骨材を上回らないようにということだが、これは規格値か、あるいは実測値に比べてということなのか。

83

8.5 回収骨材の取扱い"新骨材の微粒分量を越えてはならない"とあるが回収骨材 の微粒分量の上限値は、新骨材の受け入れ検査結果より決定されるのか？
その場合、上限値は変動するものと考えてよいのか？

848.5ｃ）回収骨材の微粒分量として具体的例として、砂3.0％以下の新骨材の場合、回収骨材も3.0％以下であれば良いと解釈してよいか？

85

新骨材の微粒分量は規格値、試験値どっち？
混合使用の場合は？

86

・回収骨材の微粒分量試験は新骨材と置換した、もので検査するのか。
あるいは回収骨材のみで検査するのかどちらでしょうか？

88

89

90

91

92

93

94

95

B方法では、表面水率の管理が必要となります。A方法でも添加後の骨材について表面水率を測定することになります。

A方法(回収骨材５％以下)の場合 表面水率の算出上用いる密度の考計算値で構いません。
え方は？例えば５％と仮定した時の机上計算値で良いか？

82

87

回答

社内規格における受入管理規定値との比較を前提としています。

回収骨材の微料分量の規定値は未使用の骨材を越えてはならないとなっていますが、規定値は、実試験値？それぞれの骨材規定値以下？
社内規定以下のいずれになるのでしょうか？
具体を示していただいた方が良いと思われます。
回収骨材の微粒量について新骨材の微粒量を越えないとありますが新骨材の微粒分量とは直近の値ですか？
過去の実績値(１年用とか)ですか？規格値ではいけないのでしょうか？
ﾃｷｽﾄP21の測定結果では吸水率と微粒分量が新骨材を越えています。 規定内容は実験結果だけでなく，総合的な判断の結果です。回収骨材における微粒分量の測定の目的は，固結などの悪影響を排除するため、スラッジ固形分
微粒分量だけが新骨材を越えてはいけないのはなぜですか？
テキスト21ページの実験結果について微粒分量が新骨材を越えている の残留の程度を把握すると解釈してください。
のに、それを用いてコンクリートに関する実験を実施したのですか？
回収骨材の品質試験は従来の骨材(新骨材)の試験と同じ項目、試験方法と考えて良いのでしょうか？
微粒分量試験のみです。
回収骨材の品質について：使用される骨材が多種(例えば、砕砂、高炉
スラグが細骨材、砕石と高炉スラグ骨材量)の場合は、密度･吸水率の変動が大きくなると思いますが、その場合の密度･吸水率および粒度の A方法の場合は，5%以下であり，問題ないと判断しました。
検討はされているのでしょうか？
環境ラベルでRHG30%とあるがOKか？２０％までがOKでは。

再生骨材Hは、使用量の上限はありません。

環境ラベルの表示でフライアッシュなどの混和材を結合材として使用しない場合(セメントの外割使用)でもＦＡ/（Ｃ＋ＦＡ）での使用割合で表示
結合材に対する比率を示します。
すればよいですか。それともＦＡ/Ｃの計算になりますか。
環境ラベルを表示する場合
規格票に掲載されているのは例です。
RHG/RW1.2/FA Ⅱは1セットでしょうか？
表12に規定されているリサイクル材のうち，使用したもののみについて、記号と使
例えば再生骨材を使用せず上澄水を使用しフライアッシュをセメントの 用比率を記載して下さい。
内割で使用した場合RHG(0%)/RWl(100％)/FA Ⅱ(15％)との表記となるのか， RWl(100％)/FA Ⅱ(15％)だけの表記となるのか，1つでも使用しない場合表示は出来ないのでしょうか？
メビウスマークは、JIS外品で使用する時も使用(納品書にマーク)して良いのですか？(社内規格に標準化していない場合は)JISﾏｰｸを削除、JISを標準化している材料の場合の時だけメビウスマークを使用するの JIS外品については，対象外です。
でしょうか？
RHGとか、RW２もしくは１などと言う表記は非常に解り難いと感じます。 限られたスペースに掲載できるように，記号を用いて記入することとしておりま
日本で日本企業がムダに英字を使うのはいかがなものでしょうか？
す。
業界自体が欧米文化にうとい中で必要なのでしょうか？
スラッジ水、固形分率2.5%の表記ではダメなのでしょうか？
理由、考えをお聞かせ願います。

No.
96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

質問内容
ISOでの場合は、どの程度厳密性が要求されているか。
当初は極めて厳しかったがのちにゆるくなったような印象がある。現在はどうか？

最近骨材の枯渇の為、生コンクリート用骨材として天然骨材(砂、砂利)の場合が難しい。その代わり砕石、砕砂の利用が多いそのため将来骨材の統一は考えているのでしょうか？
JIS A 5308の改正原案作成委員会では，これまで検討しておりません。
レディーミクストコンクリート(JIS A 5308)とJIS A5005(砕石、砕砂)P93 JIS A 1126とJIS A 1141の試験が廃止になるということは、それらこれらの試験方法については、引用規格から外し、附属書Aの表A.4から削除しまの許容値がなくなり、試験をしなくてということですか？
したので，試験は実施する必要ありません。
スラッジ固形分率1％未満の場合、全量スラッジ水を使用とあるが高濃 附属書c)6.2 b)による運用はできません。同a)に基づく管理を適用すれば，固形分
度スラッジ水でスラッジ水槽の容量の関係で1%未満にならない場合、使 率が１％を下回っても問題ありません。
用できない(1%未満では)のか？(スラッジ濃度を調整不可の場合)
スラッジ固形分率１％未満の運用はバッチ濃度調整方法のみ認められているが例えば連続濃度測定方法(スラッジ水貯槽のみ)であって、ス
ラッジ水貯留槽をスラッジ水濃度調整として、運用管理できるシステム(終日(始業時から終業時)、スラッジ水貯留槽への洗浄水等の混入がないように、１次タンク等に洗浄水等を保管できるシステム)を構築できれば、１％未満の運用(バッチ濃度調整方法同様)は可能でしょうか？(この場合、スラッジ水貯留槽へ上澄水、清水等で濃度調整することが前提とする)
P46. 練混ぜ水
各試験におけるスラッジ水の濃度を５．９％から５．７％に修正した。記述で5.9%→5.7%の根拠をわかりやすく示して下さい

規定内容に従って計算すると，スラッジ固形分率３％に相当するスラッジの濃度
は5.7%となります。

８４・８５附属書C練混ぜ
ここで述べられている運用方法は「低純度スラッジ水」を適用した場合
で、例えば目標固形分率０．９％で固定した管理の時は今まで通り納入
書・計画書共に「０．９％」の記入でよろしいのでしょうか？それとも一括
１％未満としなければならないのでしょうか？
９０（８３②)スラッジ固形分率の限度(附属書C 練混ぜ水②)連続濃度測定方法でのスラッジ固形分率１％未満の運用は出来ず、とあるが、ここで言う※の文面が理解しがたいので、詳細の説明が欲しい。
バッチ濃度調整方式で目標固形分率を例えば０．９％に設定して演算によって使用した場合の標記は「目標固形分率０．９％」ではいけないのか？
１％未満でバッチ濃度調整方式の場合は全て低濃度スラッジ水法にしなければならないのか？(演算方式ではだめなのか?)
低固形分(１%未満のスラッジ固形分)を使用するについて、従来のスラッ 目標スラッジ固形分率が0.9％の管理で問題ありません。
ジ(例０．８%固形分)を用いて使用した場合、表示は１％未満として記載 この場合，配合計画書における目標スラッジ固形分率の欄には，1%未満ではなくし、使用成分は従来どおりの目標値で使用して良いのでしょうか？(全 目標管理値を記入してください。
量スラッジ水使用は練り混ぜ水の全量に使用しとあるが従来だと０．７% 低濃度スラッジ水法によるスラッジ固形分率を１％未満で運用する場合は，濃度固形分に該当するスラッジ水を計量しその他は地下水を計量して目標 を把握済のスラッジ水を全量使用（微計量水を除く）することが要点となります。
値をクリアした使用方法であるがよろしいでしょうか？) 環境ラベルのRW2の１％未満はどの様な表記でしょうか？

107

108

現行スラッジ水使用時に、スラッジ水、地下水、上澄水の伴用使用の場
合には、濃度調整槽の設置が必要であるのか？

109

スラッジ固形分率1％未満の場合バッチ濃度調整に限る。
連続濃度測定法でバッチ毎の管理を行うことで1％未満で使用することができる。上記の2文章の矛盾があり、わかりません

111

ISOとの整合の程度については，経済産業省の方針に従っております。

今回、ＪＩＳ Ａ １１２６が削除されましたが、生コンでは実用ではないとのことでしたが、軟石がまじっている場合は品質に、支障はないと考え この試験方法によって，軟石を検出，排除できる可能性は低いと判断され，試験てよいのか。
(規定値スリヘリをうけるヶ所(コンクリート舗装で使 方法の廃止に向けて，JIS A 5308からの引用の必要性について検討するよう要請がありました。
用する場合)
附属書A(規定)レディミクストコンクリート用骨材
A.9.2 2)砕砂、再生骨材H若しくは砂
2.2)ただし、いずれの場合も砕砂又は砂から供給される・・・砂にあっては10％以下、砕砂及び再生細骨材Hにあっては15％以下でなければな
次回の改正時に検討します。
らない。
タイトルの２）には”再生骨材Ｈ”と記され、また 2.2)の後半にも”再生骨材Ｈ”と記されている。文章の構成から”再生骨材Ｈ”の欠落していると思われる。

ﾍﾟｰｼﾞ４５(スライドNo.90)のC.6.2スラッジ固形分率の限度の※印の箇所について ｢目標スラッジ固形分率を１％以下で使用する場合、連続濃度測定方法(水槽１つ)でもよいとのことか？

110

回答

目標スラッジ固形分率１％未満での運用について①１%未満とは０．９%～０．１%と変動しても良いのでしょうか？
①当日に出荷する配合のうち，最小のセメント量で、かつ最大の単位水量におい②連続濃度測定方法において、固形分率０．８％として使用することが ても1％を超えないように，スラッジ水の濃度を調整することが必要となります。
できるのでしょうか。
②No.101参照
軽量型枠は、(内径、内高)の寸法は型枠で計って良いのですか？

JIS A 5308では供試体で測定することになっております。

No.

112

113
114
115
116

質問内容
回答
国際整合化について日本以外の諸外国はどの程度地域レベルで整合化されているのでしょうか？例えばヨーロッパではイタリア以外は整合化されているとか。 またTPPにより海外企業が生コン業界に参入してきた場合日本の規格は日本の企業のみでしか通用しなく、規格のゆるい海外企業に荒らされないかという懸念はいかがお考えでしょうか？生
コン業界としてのISDSの問題についての対策です。 よろしくお願いしま JIS A 5308のこれまでの改正原案作成委員会では，情報収集を行っておりませす。
ここの見 ん。
解について非常に興味があるのでmailでも構いませんのでお考えをお聞かせ願います。自分としては、TPPの問題は のみならず、どの業界についても危機感を持ち、日本が日本企業を守る為にしっかり対策を講じるべきで、政府に業界としても働きかける事が必要だと感じています。
今回の改正の公示日と猶予期間の設定があるか？
A5308改正に猶予期間はあると言われてましたが本文に記載されると言うことでよろしいですか？
JIS A 5308の２００９,２０１１との併用期間を明確に示してください
経過措置期間の具体期日はいつまででしょうか？(内容含め)
回収骨材（B方法)計量計算結果について

経過措置期間は，規格票の「まえがき」に記載されたとおり，本年９月１９日です。